146 
DE L’ARGENT. 
4° Argent distillé en 1861. Le métal condensé a été refroidi et solidifié 
dans un courant d’hydrogène. Le petit lingot obtenu a été débité en petits 
blocs qui, à l’essai au chalumeau aérhydrique, se sont montrés privés de 
bulles gazeuses. Une partie du métal a servi de type pour le titre de l’argent 
de différentes provenances. A la mesure du poids spécifique, les petits blocs 
fournirent les résultats suivants : 
Sr. 
Poids des petits blocs dans l’air.13,8540 
Perte de poids dans l’eau. 1,3120 
Température de l’eau.17°,0 
Baromètre réduit à 0°. . 0 in ,766.75 
Température de l’air de la balance.18°,0 
Point de rosée de l’air de la balance.12°,29 
D„ = 10,539 011 V„ = 0,094 885 5 
5° a. Argent en barreaux, préparé en 1858 par von Liebig : 
gr. 
Poids des deux barreaux dans l’air.79,012 
Perte de poids dans l’eau. 7,522 
Température de l’eau. 14°,8 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,753.16 
Température de l’air de la balance.16°,0 
Point de rosée de l’air de la balance.13°,27 
D 0 = 10,487 130 V„ = 0,095 354 9 
b. Les deux barreaux précédents, ainsi qu’une lame du même métal, ont 
été chauffés, au rouge sombre, dans le vide. A la mesure du poids spécifique, 
le métal a fourni les résultats suivants : 
ê r - 
Poids des deux barreaux et de la lame dans l’air . . 90,310 
Perte de poids dans l’eau . 8,605 
Température de l’eau . 16°,6 
Baromètre réduit à 0° . 0 m ,763.50 
Température de l’air de la balance . 20°,0 
Point de rosée de l’air de la balance . 16°, 1 
Do = 10,475 500 V 0 = 0,095 460 8 
